TECHNICAL INFORMATION
初版： 2022/9/22
改訂：

AXUZ DRY

マツダ51K（ロジウムホワイトプレミアムメタリック）ブロック塗装№

工程

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

1

作業内容

ポイント

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFine Plus
◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌC◆ EDｼｰﾗｰPlus（新品電着ﾊﾟｰﾂの場合）◆ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度調整を行う(LS6)

各ﾌﾟﾗｻﾌの塗装仕様に準ずる下地処理

足付け研磨を行う
ﾌﾟﾗｻﾌ部・旧塗膜

2
脱脂作業

溶剤系脱脂剤
水性脱脂剤

第1ｶﾗｰﾍﾞｰｽ
調合

塗料調合
AXUZ DRY 調色品
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ剤
希釈剤

P600～800◆ ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄとｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWを用いて油分・粉塵をきれいにする

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ
ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

34

重量比
100
550%※

塗装

第1ｶﾗｰﾍﾞｰｽ塗装

塗装回数

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×5分(ｴｱｰﾌﾞﾛｰ)+60℃×10分加熱乾燥

3～4回

5◆ 塗料使用前は十分に攪拌すること◆ ﾎﾟｯﾄﾗｲﾌ 23℃：30分※ 使用する希釈剤は気温・湿度に応じて別紙ﾊﾞﾗﾝｻｰ選択ｼｰﾄに準ずる◆ ｺｰﾄ間ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾑは十分に取ること（艶が引くまで）◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰを行い十分に乾燥させる
こと

6
重量比
第2ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ 塗料調合
100
調合
AXUZ DRY 調色品
7700%
希釈剤
（ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ：EXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ＝100：100）塗装

8

第2ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ塗装

塗装回数 4～5回◆ 塗料使用前は十分に攪拌すること◆ 一度に多く塗り込まないこと◆ ｺｰﾄ間ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾑは十分に取ること（艶が引くまで）◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰを行い十分に乾燥させる
こと◆ 調色時と同じ塗回数で塗装するとともに塗板と比色しながら行うこと

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×5分(ｴｱｰﾌﾞﾛｰ)+60℃×10分加熱乾燥

ｸﾘﾔｰ塗装◆ 各種ｸﾘﾔｰの塗装仕様に準ずる

9◆ 一度に厚塗りしないようにする
戻しﾑﾗにならないよう注意する

10

第1ｶﾗｰﾍﾞｰｽ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（SATA jet X5500-HVLP）
口径
ｴｱｰ圧
吐出量
1.3mm
0.18～0.20MPa 1.5～2.5回転開ｶﾞﾝ距離12～18cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/4 - 3/5

運行速度50㎝/秒

第2ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（SATA jet X5500-HVLP）
口径
ｴｱｰ圧
吐出量
1.3mm
0.14～0.16MPa
1～2回転開ｶﾞﾝ距離20～25cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね4/5 - 5/6

運行速度80㎝/秒

TECHNICAL INFORMATION
初版： 2022/9/22
改訂：

AXUZ DRY

マツダ51K（ロジウムホワイトプレミアムメタリック）ボカシ塗装№

工程

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

1

下地処理
2

作業内容

ポイント

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFine Plus
◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌC◆ EDｼｰﾗｰPlus（新品電着ﾊﾟｰﾂの場合）◆ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ
各ﾌﾟﾗｻﾌの塗装仕様に準ずる
足付け研磨を行う
色決め部
P600～800
ﾌﾟﾗｻﾌ部・旧塗膜ｶﾗｰﾍﾞｰｽﾎﾞｶｼ部
P1500～2000
旧塗膜

脱脂作業

溶剤系脱脂剤
水性脱脂剤

第1ｶﾗｰﾍﾞｰｽ
調合

塗料調合◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度調整を行う(LS6)◆ ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄとｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWを用いて油分・粉塵をきれいにする◆ ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵をきれいに除去する

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ
ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

3

AXUZ DRY 調色品
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ剤
希釈剤

4

塗装

5

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

重量比
100
550%※

◆ 塗料使用前は十分に攪拌すること※ 使用する希釈剤は気温・湿度に応じて別紙ﾊﾞﾗﾝｻｰ選択ｼｰﾄに準ずる◆ ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ
ﾎﾞｶｼ箇所にあらかじめｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装する=ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰ:EXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ=100：100
3～4回
第1ﾍﾞｰｽ塗装
塗装回数◆ 塗装範囲は下図参照◆ なるべく平滑な肌になるように塗装すること
ﾆｺﾞｼ塗装◆ ｺｰﾄ間ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾑは十分に取ること第1ﾍﾞｰｽ塗装塗料：第2ﾍﾞｰｽ塗装塗料＝100：100
塗装回数
2回◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰを行い十分に乾燥させる
こと◆ ﾎﾞｶｼ部の段差が出ないようになだらかに塗装をする

23℃×5分(ｴｱｰﾌﾞﾛｰ)+60℃×10分加熱乾燥

6
第2ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ 塗料調合
調合
重量比
100
AXUZ DRY 調色品
7700%
希釈剤
（ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ：EXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ＝100：100）◆ 塗料使用前は十分に攪拌すること

塗装◆ ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ=ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰ:EXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ=100：100◆ 一度に多く塗り込まないこと◆ ｺｰﾄ間ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾑは十分に取ること（艶が引くまで）◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰを行い十分に乾燥させる
こと◆ 調色時と同じ塗回数で塗装するとともに塗板と比色しながら行うこと◆ 塗装範囲は下図参照◆ 第2ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽの塗装範囲をﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ等で目印をしてください

ﾎﾞｶｼ箇所にあらかじめｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装する
第2ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ塗装

4～5回

塗装回数

8

乾燥

23℃×5分(ｴｱｰﾌﾞﾛｰ)+60℃×10分加熱乾燥

ｸﾘﾔｰ塗装◆ 各種ｸﾘﾔｰの塗装仕様に準ずる9◆ 一度に厚塗りしないようにする
戻しﾑﾗにならないよう注意する

10

第1ｶﾗｰﾍﾞｰｽ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（SATA jet X5500-HVLP）
口径
ｴｱｰ圧
吐出量
1.3mm
0.18～0.20MPa 1.5～2.5回転開ｶﾞﾝ距離12～18cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/4 - 3/5

運行速度50㎝/秒

第2ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定（SATA jet X5500-HVLP）
口径
ｴｱｰ圧
吐出量
1.3mm
0.14～0.16MPa
1～2回転開ｶﾞﾝ距離20～25cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね4/5 - 5/6

運行速度80㎝/秒

第１カラーベース塗装範囲【第１カラーベース塗装範囲】①～③：色決め部に塗装
少しずつ広げるように塗装④～⑤：ニゴシ塗装で塗装
旧塗膜に広げながら,なだらかな塗膜を形成するように塗装

プラサ
フ

①②
③
④⑤

第２メタリックベース塗装範囲【第２メタリックベース塗装範囲】①：色決め部②：カラーベースボカシ部③：カラーベースのミスト部④：旧塗膜部⑤：旧塗膜部（④の少し先）

①②

第１カラー
ベース

③④⑤

<AXUZ DRY
1020気温（℃）
25303540

バランサーミディアム

必要に応じて低湿用調整剤を添加（調色品に対して20%以内）

10152025気温（℃）

303540RH %RH %バランサーミディアム／バランサースロー=５０／５０8078767472706866
64626058565452
50484644
42403836343230
28
26242220181614
1210湿度

湿度

80
78
76
74
72
7068
66
6462605856545250484644
424038363432302826242220181614121015

バランサー選択シート>